W. Guertlcr. 



Fig. 5. 



schaftlicht'ii und technischen Probleme erfordern eine ücnaiiere Klarlefjnnj^ 

 der Gesetze, nach denen sich dieses innere Krystallucfiiji'e bei der Kry- 

 staUisation der Legiernneen aus der Schnielzo aufbaut. Diese Gesetze wur- 

 den gewonnen mit Hilfe der von Gibbs aufficstellten sogenannten Phasen- 

 regel. Mau bezeichnet wissenschaftlich jeden neuen Zustand, den man inneihalb 

 eines untersuchteu Systems auflinden kann, als eine neue „Phase". So 



zählen beispielsweise die verschie- 

 deneu Krystallarten. die man in 

 einer Legierung vorfinden kann, 

 jede füi" sich als eine beson- 

 dere Phase. Als eine weitere 

 Phase tritt die Schmelze hinzu, 

 und da man Fälle kennt, in 

 denen eine Legierung beim 

 Schmelzen sich in zwei verschie- 

 dene Flüssigkeiten, wie Öl und 

 Wasser, trennt, so ist in diesen 

 Fällen jede dieser beiden ver- 

 schiedenen, nicht über eine ge- 

 wisse (irenze hinaus inein- 

 ander löslichen Schmelzen für 

 sich als eine besondere Phase 

 zu rechnen. Endlich kommt 

 noch als letzte Phase der gas- 



Schliffbild vou reinem Kisen. 400fach vergrößert. 



Fig. 6. 



n 



r- 



iv 



V 





^ 



\ 



A. 



L > 



.^v 



f"^^ 



V 



I 



f 



förmige Zustand hinzu, der 

 immer nur eine einzige Phase 

 bildet, weil im gasförmigen 

 Zustand alle Stoffe unbegrenzt 

 ineinander löslich sind und 

 w^. - j ''in Zerfall etwa in zwei ge- 



Ä^ ^v^ -'^ trennte (iase wegen ungi-nü- 



gender gegenseitiger Löslich- 

 keit nicht deid<bar ist. 



Die gasförmige Phase 

 hat bei Legierungen vorläufig 

 wenig Interesse. Sie kommt 

 in der Hauptsache nur bei 

 Amalgamen in P.etracht und 

 hat auch hi<'r nur mehr für den Theoretikei- Hedeutung. W ir beschäftigen 

 uns deshall) nur mit den flüssigen und kiystalliiien Phasen. 



.\1> ;iul)ere I'aktorei». die das System beeinflussen könnten, kommen 

 nun allerhand Kinflüsse in Frage, z. \\. Temperatur, Druck, inaiiuetisches 

 Feld, Aufladung auf ein gewisses elektrisches Potential usw. Nur die Kin- 

 flüsse des Druckes und der Temperatur sind bisher umfassend behandelt 

 worden. Aber auch dei Kinfluü des Diiickes ist bei den Legierungen nin* 



8clili(n<ild oinor Nickclcliroinljofrii^runtf. Nur eiiio Art von 

 Kryiilalluii i-ntliulicnd. IKUfiicb vxrgrüUcrt. 



